Siebzehnter Abschnilt. Fasern. 283 



Die Verschiffung des auf Luzon und den gesamten Visayas-Inseln 

 gewonnenen Manilahanfes erfolgt hauptsachlich von Manila und Gebu 

 aus, daher denn auch die Namen Manila- und Cebuhanf. Die Faser wird 

 in Ballen von 1 I0 : 120 kg versendet. 



Charakteristik des Manilahanfes. Je nach dem Grade der 

 Feinheit hat die Faser eine verschiedene Lange. Die grobe Faser (Ban- 

 dala, Lupis) erreicht eine Lange bis 2,5 m und selbst dariiber; sie be- 

 sitzt eine maximale Dicke von 100 -280, meist von 220 //. Die feinen 

 Sorten von Manilahanf haben eine Lange von 1 2-m und eine bis auf 

 1 5 [i sinkende Dicke. Sowohl die feinen als auch die groben Fasern sind 

 im Langsverlaufe sehr gleichmaBig in der Dicke. Der Manilahanf besitzt 

 einen mehr oder minder starken seidenartigen Glanz, ist niemals rein 

 weiB, sondern gelblich bis licht braunlich gefarbt. Manilahanf ist sehr 

 hygroskopisch. Die lufttrockene Faser enthalt bis 12,9 Proz. Wasser. 

 In mit Wasserdampf gesattigtem Raume steigert sich die Feuchtigkeits- 

 menge sukzessive bis auf 45 56,1 Proz. 1 ). Die Aschenmenge der groben 

 Faser betragt 1,22. die der feinen Faser 0,71 Proz. 2 ). Die Asche ist 

 grau, mit mehr oder minder starkem Stich ins Griine. Mit Jodlosung 

 wird der Manilahanf gelb, auf Zusatz von Schwefelsaure goldgelb bis 

 grunlich. Kupferoxydammoniak blaut die Faser und bringt sie zur 

 schwachen Aufquellung. Durch schwefelsaures Anilin wird der Manila- 

 hanf nur schwach gelblich, durch Phlorogluzin -f- Salzsaure nur blaB 

 violett gefarbt; diese Faser ist also nur in geringem Grade verholzt. In 

 anatomischer Beziehung entspricht der Manilahanf im wesentlichen 

 den im Querschnitt halbmondformig gestalteten Bastbelegen der GefaB- 

 biindel, welche einerseits das Phloem, anderseits das Xylem nach auBen 

 abgrenzen (Fig. 64 und 65). Doch finden sich nicht nur Reste von 

 Phloem und Xylem, insbesondere groBe mit einem oder mehreren 

 Schraubenbandern versehene Gefafie, sondern auch manchmal Parenchym- 

 zellen an den Fasern vor. Auch sehr reduzierte GefaBbiindel (Fig. 64 

 und 65 6r), ja selbst einfache Baststrange (Fig. 61 und 655) sind im 

 Manilahanf nachweisbar. In der Peripherie der Bastbiindel und Bast- 

 belege finden sich Stegmata 3 ) vor, welche ganze Reihen bilden. Die 

 Menge der Stegmata ist im Manilahanf im Vergleich zu den Piassaven 

 eine geringe, manchmal hat man Miihe, sie aufzufinden. Am leichtesten 

 sind sie noch in der Asche nachzuweisen (Fig. 6655'). 



4) Semler (I.e., p. 715) hat viele Jahre nach Bekanntgabe meiner Beobach- 

 tungen iiber die groCe Hygroskopizitat des Manilahanfes betont, wie notwendig es 

 gerade beim Ankauf dieses Faserstoffes sei, auf den Wassergehalt zu achten. 



2) Uber die Aschenmenge des Manilahanfes und die chemische Zusammensetzung 

 dieser Faser iiberhaupt s. H. Muller, 1. c., p. 71. 



3) S. oben p. 59. 



